842 



kelde zwaveligzuur, brandde met eenen blaauwachtigen tint, 

 sublimeerde zwavelkwik met wat kwik en liet een residuum 

 achter van eene bruingrijze kleur, waarin vele glinsterende 

 puntjes verdeeld waren. Met phosphorzout of borax behan- 

 deld , verkreeg men, behalve de bekende ijzerreaktie , eene 

 schoone chroomreaktie, waardoor de overtuiging is verkregen, 

 dat het gedeelte zwart zand, hetwelk niet of moeijelijk den 

 magneet volgde, grootendeels uit chroomijzerzand bestond. 



Uit het gewigtsverlies door gloeijen van den erts ontstaan, 

 laat zich het zwavelkwikgehalte berekenen op 47,313 ten hon- 

 derd erts, waarin bevat zijn 40,786 kwik; ik moet echter op- 

 merken, dat dit gehalte eenigzins te hoog is berekend , wegens 

 de wijze van bewerking zelve; evenwel kan de daardoor 

 ontstane fout naauwelijks een ten honderd bedragen. 



Deze kwikerts is dus hoofdzakelijk een mengsel van titaan- 

 houdend ijzerzand, chroomijzerzand en zwavelkwik, waarschijn- 

 lijk verkregen door uitwassching van zand waarin de erts 

 bevat is. 



IJZERERTS, 



afkomstig van Basilian , laras Soelit ajer , 

 distrikt XX Kottas. 



De erts vertoont eene kristallijne in het massive overgaande 

 massa; sommige exemplaren zijn met sporen van koolzure 

 strontiaanaarde bevattende kalkaderen doortrokken. 



Het kristal behoort tot het 3- en 1- assige systeem, bezit 

 metaalglans, is staalgraauw tot ijzerzwart van kleur; som- 

 mige exemplaren zijn tafelvormig afgezonderd , meestal glad , 

 zelden gestreept en eenigzins bont; de streek is graauw , me- 

 taalglanzend ; de erts wordt door den magneet zwak aan- 

 getrokken; voor de blaasbuis op kool is hij uiterst moeije- 

 lijk smeltbaar; in de binnenste vlam wordt hij zwart en 



